446 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



lii-sistivitê en iniri-olnti^ 

 a |iiii- ■entiniflie riilie. 



l«e<uil Kecuil 



Caihone Nickil Hvec lefroidisseiiienl avec refroidisseinenl 



pour lllO. [Miiir mil. liés lent. lenl. 



o,:r!:. 9,7 3o,7 .!6,i 



0,4 12,2 36,0 40,4 



0.3 j5,o 4',)i'> 69,7 



0,5 ' ' )7 45 1 7 55 , 3 



0,6 7,0 3o,G 43,9 ^ 



0,75 7,0 3 1,0 44 > 3 



o,S 7,1 33, () 44,9 



0.8 9,9 \o,(> 55,9 



Cette variation considérable de la résistivité (de 10 à '|0 pour 100 de la 

 plus faible des deux valeurs) est accompagnée ou non de modifications 

 caractéristiques de la microstruclure ('); en particulier, certains acii-rs 

 oflVent ainsi un changement iniporlanl de la résistivité tout en présentant 

 la structure dite mar/ensiii/fiie. Ce fait est à rapprocher de l'observation 

 analogue que nous avons signalée pour les aciers au nickel à o,i< pour 100 

 de carbone à propos de la trempe (^). Celte structure n'est donc nullement 

 caractéristique de propriétés physiques définies d'un acier et peut corres- 

 pondre [)Our un même acier à des teneurs en carbone dissous très variables, 

 et, par suite, à une infinité d'états trempés ou hyperlrempés ('). 



Les résultats de M. O. Boudouard, dans la zone de discordance, se rappro- 

 chent plutôt de ceux obtenus par nous avec le refroidissement très lent. S'il 

 en était besoin, ces constatations a|)porteraient une nouvelle preuve de la 

 nécessité de définir les traitements thermiques par les conditions complètes 

 dans lesquelles ils sont effectués et notamment par l'indication de la rapidité 

 du refroidissement. , 



En complétant, par ces nouvelles données, celles déjà fournies par la 



- (') Les modificalioiis de slriicliire résiillaiil tl'uri lecuil suivi de refiiiidissemeiil 

 liés lent, modificalioris très complexes dans le cas des aciers au nickel, seront exposées 

 iilti-rienrement. Nous les avons déjà fait connaître (A.is. i/il. essais des maléiiati.r, 

 noveniltie 1911), notamment, pour les aciers au chrome {Comptes rendus, t. 153, 

 i()i I, p. (l'i ) et au ui;tnt;anèse ( Comptes rendus, t. tG5, 1917, p. 6')- 



('■') Imc. cit., p. i324. 



(^) Voir les diagrammes des courbes caractéristiques do trempe et de recuit 

 (A. PoRTKViN, Chimie et Industrie, t. 2. 1919, |). ii'|!: I'. < liif:vK>.iRi), /fec. Met., 

 t. 2". 1920, p. 688). 



